802 
Y. Schumoff-Deleano, 
Es wurde auch versucht, in einem Gemenge von Spinell 
und Enstatit eine Trennung- der beiden Mineralien mit Salz- 
säure vorzunehmen. J. Morozewicz hat schon daraufhingewiesen, 
daß die Unlöslichkeit des Spinells in Säuren ein relativer Be- 
griif sei und daß man von ihr nur im Vergleich mit anderen 
Mineralien (Silikaten), die sich in Säuren leichter zersetzen, reden 
kann* *. Eisenfreier Mg-Spinell sollte sich in starker Salzsäure 
überhaupt nicht lösen — wenigstens hat J. Morozewicz auf diese 
Weise die Trennung von natürlichem Korund und Spinell von 
anderen Mineralien durchführen können — , es ist aber durchaus 
nicht gleichgültig, ob natürlicher oder künstlicher Spinell 
verwendet wird. Versuche nach dieser Richtung zeigen sogar, 
daß das Kunstprodukt immer rasch schon von verdünnter Salz- 
säure angegriffen wird. 
In einem Gemenge, das ans Mg-Spinell und Kieselsäure- 
glas bestand und nach dem Schmelzen mit Wasser abgeschreckt 
wurde (0,3840 g), fanden sich nach Istündiger Behandlung mit 
1 n HCl (100 cm^) 24% gelöst. Im eingedampften Filtrat fand 
sich viel Magnesia und Tonerde neben wenig Kieselsäure des Glases. 
Auch nach Verdünnung der Säure auf n gingen noch 20% in 
Lösung. 
Bei langsamer Abkühlung einer reinen Spinellschmelze er- 
gibt sich ein etwas anderes Resultat ; mit i n H CI eine Stunde 
am Wasserbad behandelt geht kein Spinell in Lösung, und das 
Resultat von J. Morozewicz wird bestätigt. 
.1. ]\loRozEwicz isolierte natürlichen rhombischen Pyroxen mit 
konzentrierter Ätznatronlauge, während sich bei unseren Ver- 
suchen zeigte, daß der künstliche Enstatit von der Lauge sein- 
rasch angegriffen wird Die S 3 mthetisch hergestellteu tonerde- 
hältigen Enstatite wurden im feingepulverten Zustand (^Sieb von 
0,2 5 mm Maschenweite) von verdünnter Natronlauge gelöst. Erst 
wenn man mit der Konzentration auf der Normallösung herab- 
geht, ist die Löslichkeit eine so geringe, daß ein Vergleich der 
verschiedenen Tonerdeenstatite durch die chemische Auah’se er- 
möglicht wird. 
Versuch: ca. 0,5 g natürlicher Bronzit von Kraubath 
und künstlich hergestellter Enstatit wurde eine Stunde lang am 
Wasserbad mit 100 cm® n HCl behandelt. Von der Lösung ab- 
gegossen und bis zur Entfernung der sauren Reaktion gewaschen, 
wurde das Pulver vorerst u. d. M. untersucht und als Bronzit 
bezw. Enstatit erkannt. 
Nachdem der Rückstand u. d. M. auch noch Flocken von 
amorpher Kieselsäure zeigte, die durch Wasser nicht auswaschbar 
' J. Morozewicz, Tschkrm. Min.-petr. Mitt. 18. 32 il899i. 
* ,1. Morozewicz, Tscherm. Min.-petr. Mitt. 18. 110 il899). 
